폴리 올 A ( 충전 중량 에 대해서 표 1 참조 ) , 50 ％ 수성 KOH ( 4 . 68 g ) 및 PEG - 300 ( 충전 중량 에 대해서 표 1 참조 ) 을 1 리터 폴리에테르 폴리 올 반응기 에 충전 하 였 다 . 혼합물 을 혼합물 을 진공 ( 약 0 . 5 psia ) 하 에서 질소 퍼징 하 면서 110 ℃ 에서 30 분 동안 스트립 핑 하 여 물 을 제거 하 였 다 . 질소 퍼징 을 멈추 고 반응기 로 의 진공 밸브 를 닫 아서 반응기 중 진공 ( 0 . 5 psia ) 을 블로킹 하 였 다 . 반응 전체 에 걸쳐 반응기 에서 50 psia 압력 을 유지 하 도록 공급 속도 를 조절 하 는 압력 피드백 루프 를 사용 하 여 프로필렌 옥시드 ( 300 g ) 를 반응기 에 공급 하 였 다 . 프로필렌 옥시드 첨가 에 필요 한 시간 을 기록 하 고 절대 공급 속도 ( g / 분 ) 를 측정 하 는 데 사용 하 였 다 .